I89tf Schlussnummer. A. Rosiwal. 483 



bezw. dass Typen von ausgezeichneter Spaltbarkeit, also mit natur- 

 gemäss nach den verschiedenen Flächen und Richtungen sehr schwan- 

 kender Härte gewählt wurden. Denn : 



3. Die Schwankungen der Härte einzelner Glieder 

 der Mohs'schen Skala sind so gross, dass sie inner- 

 halb des S c h w a n k u n g s b e r e i c h e s der Härte der Nach- 

 barstufe fallen. 



So fand Pf äff mit Hilfe seines Mesosklerometers die mittlere 

 Flächenhärte des Flussspathes auf der Oktaeder- und Würfelfläche 

 weniger gross (19ö bezw. 20) als jene der SäulenÜäche des Calcites 

 (27), dessen Endtiäohe aber wieder bedeutend weicher (3) als die 

 Würfelfläche des Steinsalzes (7;. Meine eigenen Beobachtungen haben 

 u. a. ergeben, dass namentlich die Mohs'schen Härtestufen 3 und 4 

 einander sehr nahe liegeu, desgleichen dass, wie Pf äff angibt, die 

 Säulenfläche des Calcites eine grössere mittlere Härte als die Flächen 

 des Flussspathes besitzt. Die Angabe, dass die Calcit-Endfläche 

 weicher als das Steinsalz sei. bezweifle ich, denn die Pf äff sehe 

 Härtezahl für dieselbe (3) ist kleiner als jene der Rliomboederfläche 

 8), was doch dem Gesetze widerspricht, dass die vollkommenste Spal- 

 tungsfläche zugleich auch die geringste mittlere Fläclienhärte des 

 Minerals besitzen muss. Ich fand im Gegensätze hiezu die Endfläche 

 ungefähr doppelt so hart (5-92) als die Rliomboederfläche (2*68). 

 Auch Apatit und Flussspath stehen sich sehr nahe, so dass, wie ich 

 fand, das Calcit- Deuteroprisma sogar den Durchschnittswert!! für 

 Apatit übertrifft! Ein anderes derartiges Beispiel bietet die geringe 

 Härte der Topas-Endfläche, welche nur sehr wenig über den Durch- 

 schnittswert!) für Quarz hinausgeht. Es ist kein Zweifel, dass fort- 

 setzte Bebachtungen noch manches interessante Material in dieser 

 Hinsicht zu Tage fordern werden; jedenfalls mag die Berechtigung 

 des von mir aufgestellten Härte-Standards durch die hier nur kurz 

 angeführten Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen ihre Begrün- 

 dung finden. 



Um einige weitere Beispiele der mit grosser Leichtigkeit und 

 ohne speciell construirte Messapparate zu erhaltenden Mittleren 

 Flächenhärte sehr bekannter Alinerale zu liefern, habe ich die in 

 der Tabelle auf Seite 484 und 485 angeführten, petrographisch 

 wichtigsten Arten untersucht. Die dort angegebenen Pielativhärten 

 sind wieder auf Korund 1000 bezogen und stellen — dies sei 

 wiederholt bemerkt — erste Näherun gswerthe dar, welche 

 erst durch vervielfachte Beobachtung auf ihren wahren Werth ge- 

 bracht werden sollen. Da die Versuche zu verschiedenen Zeiten und 

 mit verschiedenen Schleifmaterialien ausgeführt wurden, so war es 

 wichtig, die erzielten Substanzverluste auf diejenigen durch Normal- 

 Korundpulver zu reduciren. Die Angaben in den betreifenden Columnen 

 weisen darauf hin. Die in der vorigen Tabelle enthaltenen Glieder 

 der Mohs'schen Skala sind mit ihren Durchschnittszahlen herüber- 

 genommen. 



K. k. geolog. Reichsanstalt. 1896, Nr. 17 u 18. Verhandlungen. 70 



